590 



P ARROT. 



platine et celles de l'axlde sur les cylindres de zink, qui paraît parfaitement 

 luisant entre ces parcelles d'oxide blanc et ne se ternit en entier que long- 

 tems après. On peut juger par là de la quantité presque infiniment petite 

 de zink dont l'oxidalion est nécessaire pour réduire une quantité de plomb 

 très palpable. 



Une troisième observation est que la végélalion offre sur le fil de platine et 

 sur le quatre Nos. principalement deux touffes de feuilles, l'une à la limite 

 des deux liqueurs, dont les feuilles sont pointues et régulièrement dentées, 

 et l'autre à la pointe du fil, dont les feuilles sont pendant longlems de fi- 

 gure arrondie, puis incisées, enfin découpées en longues feuilles qui con- 

 servent à leur bout inférieur leur Caractère primitif. Cette loi est générale, 

 constatée par les expériences précédentes faites sous des circonstances très 

 variées. Ce n'est qu'après 42 heures que l'on voit sur le N° 1, à que'ques 

 lignes du crochet du fil de platine, une troisième touffe de feuilles qui 

 tout très allongées et dentées, phénomène qui a été observe plusieurs fois 

 dans les expériences précédentes, où la liqueur inférieure était composée 

 sous différentes proportions d'acétafe et d'eau et où la proportion de la 

 hauteur de cette liqueur k celle de l'eau pure, différait également. 



Si l'on considère les deux touffes de paillettes et plus tard de feuilles, 

 qui se sont formées l'une à la Hmite et l'autre à la pointe du fil de platine, 

 l'on trouve un singulier contraste dans ces végétations, relativement à leurs 

 positions primaires. Sur les Nos i et 2 les paillettes commencent au bout 

 du fil de platine et diminuent de grandeur verà le haut. Sur les Nos- 3 

 et 4 les paillettes commencent à la limite et diminuent de grandeur vers 

 le bas. Plus tard il se forme sur les Nos i et 2 des touffes à la limite et 

 sur les Nos. 3 et 4 de pareilles à la pointe du fil de platine. Q,q phéno- 

 mène inattendu s'explique par la proportion variable de l'énergie de l'oxi- 

 dation du zink, aii degré d'imprégnation d'acétate dans les couches où plonr 

 gent les différentes parties du fil de platine. Les zinks des Nos. l et 2 



